( 1317 ) 
noire, légère ; la seconde, un corps gris blanchâtre (parfois les deux corps 
se trouvent aux extrémités de la même nacelle). Je purifie ces matières 
comme précédemment, et j’analyse : 
» 102®8" de matière brülés dans un tube en verre de Bohême avec un 
mélange d'oxyde et de chromate de plomb préalablement fondus donnent 
272% d'acide carbonique, soit 72,5 pour 100 de carbone; 202"# de ma- 
tière brûlés dans l'oxygène au rouge sombre dégagent 430™® d’acide car- 
bonique, soit 55,3 pour 100 de carbone (le dégagement d’acide carbo- 
nique s’arrête au bout d’une heure de chauffe). Il reste 73%#° d’un corps vert 
foncé qui, attaqués par la potasse en fusion, donnent 85° de silice. On a 
donc, après combustion du charbon non combiné, un composé répondant 
à la formule SiC?. 
» La matière blanchâtre contient de l'oxygène en grande proportion, 
même quand les gaz sont secs (les nacelles en porcelaine sont toujours 
attaquées). Sa composition n’est pas fixe, mais elle renferme souvent plus 
d'oxygène qu'il n’en existerait dans le composé SiCO?. Or le corps le plus 
oxygéné que nous avons obtenu, M. Schützenberger et moi, dans l’action 
de l'acide carbonique sur le silicium, renferme seulement un atome d'oxy- 
gène pour un atome de carbosilicium SiC, de sorte qu’on arrive à ce phé- 
nomène singulier que la formation des corps suroxygénés de la série du 
carbosilicium SiC se fait en atmosphère réductrice. 
» Quand la matière blanchâtre prend naissance dans la même nacelle 
que le carbure, on lui trouve souvent un excès de carbone qui ne brûle 
pas dans l’oxygène au rouge sombre, J'ai cherché alors s’il n'existait pas 
une autre classe de composés carbosiliciés, et j'ai trouvé un corps répon- 
dant à la formule 
nSi?C*O?, 
en opérant comme il suit : je recouvre de noir de fumée les parois d’un 
petit creuset en charbon de cornue, de façon à faire une cavité à surface 
nette que je remplis de silicium pulvérisé; je le place dans un autre creu- 
set en charbon contenant de la brasque titanifère, et ce dernier dans un 
troisième creuset en terre rempli de la même brasque; je porte au feu de 
forge, en ayant soin d'ajouter assez de charbon de cornue pour atteindre 
le blanc sans recharger le fourneau. Après refroidissement, le culot de si- 
licium se détache du creuset ; on enlève le noir, qui d’ailleurs adhère peu, 
Jusqu'à ce qu’on obtienne une surface brillante; on pulvérise et on purifie 
Comme d'habitude. 
